som vid utvägningarne visade sig äga rum, icke förtro oss har¬ 
pa, utan sågo oss om efter andra metoder för att komma till 
ett säkert resultat. 
Molybdenbiacicliloriden har af oss blifvit analyserad och 
dervid hafva vi funnit den innehålla 34.622 procent chlor. Detta 
V 
leder till samma sammansättning, som H. Rose förut angifvit, 
eller Mo Cl 3 + 2 Mo. 
Till följe af några i afhandlingen närmare beskrifna försök 
öfver chlorns förhållande till molybden vill det synas som flera 
föreningar här funnos, hvilka ännu icke blifvit undersökta. 
Svafvelmolybdens analys . Yid undersökning af den na¬ 
tiv a molybdenglansen hafva vi funnit att 
I. 1.4874 grm Molybdenglansfr. Liudåsgåfvo I.3382 grm Mo och 0.0427 grm bergart. 
II. 1.4000 . 12599 .... 0.0112 .... 
III. 2.247 . 2.0235 .... 0.0252 .... 
IV. 1.371 .fr.. Bohus . 1.2348 .... 0.Q43O .... 
Subtrahera vi bergarten från det ursprungligt invägda prof- 
vet, så finna vi att '100 delar molybdenglans gifvit upphof åt 
1. 89.841 
II.89.912 
III . 89.943 
IV . 89.744 delar molybdensyra. 
Artificiell svajvelmolybden bereddes ren, på sätt redan i 
början af detta meddelande blifvit anfördt. Den måste dock, straxt 
efter dess beredning, torkas under luftpump så länge den förlo¬ 
rar i vigt; ty torkas den i luften, så börjar den snart att rea¬ 
gera sur till följe af bildad svafvelsyrad molybdenoxid. Genom 
röstning af sålunda, vid olika beredningar, framställd artificiell 
Mo S 2 , hafva vi fått ganska öfverensstämmande resultater i af- 
secnde på qvantiteten af bildad molybdensyra samt i 7 särskilta 
försök af T 00 delar svafvelmolybden erhållit 89.7919 ; 89.7291; 
89.6436 ; 89.7082 ; 89.766; 89.764 och 89.8635 molybdensyra, hvaraf 
medium är 89.7523. Orsaken hvarföre vi här erhållit något min¬ 
dre än vid den nativa molybdenglansens röstning, har varit dels 
den sednares förorening af något jern, dels deraf att den sed- 
